-372- 



Mineralogie. 



n (120) ; z (111), y (122), ju (124) und ?(7 . 2 . 10); die letztere tritt als eine 

 gerundete Abstumpfung der Kante d : m auf. 



b; Aus derselben Grube, in den Hohlräumen von Sphäro- 

 sideriten: mit älteren Pyritwürfeln und Millerithärchen auf Ankerit- 

 rhomboedern. Farblos oder schwach gelblich gefärbt, mit guter Spalt- 

 barkeit nach (010). Habitus ebenfalls säulenförmig nach d oder mehr 

 isometrisch durch größere o-Flächen. Gefunden wurde c (001), b (010), 

 d (102), Z (203), u (101), o (011) cp (012), m (110), n (120), z (111), r (112), 

 f (113), y (122), p (124) und die Vizinale Y 5 (1.18. 18). 



c) Johanngrube bei L i busin . in Sphärosideriten: farblose 

 rektanguläre Tafeln cdo, ferner ybmn ( «, Die Spaltbarkeit nach dem 

 Brachypinakoid ist auch hier fast vollkommen. Im Innern des farblosen 

 Kristalls bisweilen milchig getrübter Kern mit nur cm. 



d) Ronnasch acht bei Huidousy, parallel verwachsene Kristalle 

 mit bedeutend entwickelter Vertikalzone: cab^(2l0)^(320)molduy. 



F. Slavik. 



P. Gaubert: Sur la reproduction artificielle de la 

 barytine, de la celestine, de l'anglesite, de Tanhydrite 

 et de l'hydrocyanite, et sur les modifications de leurs 

 formes dominantes. (Bull. soc. frang. de min. 32. p. 139—149. 1909.) 



Aus der Auflösung von BaS0 4 und SrS0 4 in Schwefelsäure erhält 

 man bei Anwendung von 100 g und Wegkochen der Schwefelsäure in 

 1 — 2 Stunden bis 2,ö mm große Kristalle, und zwar Baryt mit (102) (groß), 

 (011) (kleiner), bei langsamem Einkochen auch (100) und (104); bei Cölestin 

 dieselben Formen zuweilen mit (122), bei Anglesit viel kleinere Kristalle 

 derselben Form. Mischkristalle der drei Sulfate sind wegen Kleinheit und 

 schlechter Flächenbeschaffenheit zur geometrischen Untersuchung nicht ge- 

 eignet, wohl aber zur optischen. Unter der Annahme, daß ihre Brechungs- 

 exponenten nach dem DüFET'schen Gesetz von denen der Komponenten 

 abhängen, findet Verf. aus der Größe des u. d. M. annähernd gemessenen 

 Achsenwinkels, daß unter den Mischkristallen \on (Sr, Ba)S0 4 solche mit 

 5, 10 und 15 Mol.-% BaS0 4 vorkommen. Die aus den Lösungen aller 

 drei Sulfalte sich abscheidenden Kristalle sind erheblich kleiner als die 

 vorigen, woraus geschlossen wird, daß sie auch Pb S 4 enthalten. Natür- 

 liche Kristalle von Baryt und Cölestin wachsen in ihrer gesättigten 

 kochenden schwefelsauren Lösung weiter, und zwar bedecken sich ihre 

 Flächen mit Fortwachsungen in Parallelstellung. Bei Baryt erreichen 

 diese auf (102) und (011) erhebliche Ausdehnung, während auf (001) kleine, 

 von (102) (groß) und (011) (klein) begrenzte und auf (110) solche der 

 Form (100) . (102) . (011) aufwachsen. Auch in der Lösung des Strontium- 

 salzes bedecken sich Barytkristalle mit Fortwachsungen, welche aber trüb 

 sind und in Lösung gegangenes SrS0 4 enthalten. Zusätze von wenig 

 CaS0 4 zur Lösung der anderen drei Sulfate verändern deren Kristalle zu 

 Tafeln nach (100), bei Anglesit gestreckt nach b. 



